4 66 MÉMOIRES ABRÉGÉS 



dit , nue la première matière fuit gtofliere : elle safine à la forge. Les 

 lames trop minces plient facilement. On remédie a ce début, en rai- 

 fant damafquiner le couteau jufqu'à ce qu il ait une couleur jaune, & 

 s'il eft fort dur, une couleur bleu foncée : alors on le bat avec le coin 

 du marteau du côté intérieur de la courbure ; & la parue la plus mole 

 détendant un peu , le couteau devient droit : ceci na heu que lorfquil 



a été damafquiné. . , . .. 



Lorfqu'on veut tremper a la fois une grande quantité de «féaux ou 

 de couteaux minces , on peut le fane dans le plomb, poulie au degré 

 de chaleur qui peut douer au fer la couleur dont on a befom. On 

 trempe les relïbrts de montres dans le plomb , & en fuite dans 1 huile 

 ou le fuif : on les damafquine dans le plomb chaufe a peut feu , & on 

 peut répéter cette opération, autant de fois que l'on veut , fans qu ils 

 acquerent plus de molette. C, Polhem. 



Trempe de facicr. 



Chaque maître , chaque ouvrier a fa trempe particuliete. Corne 

 chacune peut convenir plus ou moins aux diférentes circonftances , & 

 fur -tout aux diférentes qualités, on joint ici à toutes celles qui ont été 

 oubliées la fuivante , que l'expérience a fait fouvent trouver utile. 



Avant que d'entreprendre la trempe , il faut aprendre à conoître 

 l'acier. L'un veut un rougi très fort, l'autre médiocre, celui-là très peu: 

 fans cette diuinclion la trempe ne rendit pas. 



Le véritable acier de Stirie p rifle avec raifon pour le meilleur. Celui 

 d'Angleterre eft bon , & convient à plufieurs ouvrages. Celui de Suéde 

 n'eft & point à méprifer lorfqu'on fait le préparer. 11 s'agit ici de l'acier 

 comun , que l'on vend en petites pièces quarrées , Se qui paroît au pre- 

 mier coup d'oeil de la même efpece ; mais on y trouve au grain une 

 arande diférence. Celui qui a le grain fin & la couleur gris foncée , ne 

 fe traite pas facilement, Se ne done pas de bons tranchants L'autre eft 

 gris-clair , & a le grain gros : il fait de bons outils & fe manie facile- 

 ment ; mais il eft cafTant , s'il n'eft pas bien aprêté. Voici corne on 



'ol'a pris quatre barres égales de cet acier. Après les avoir bien fait 

 refluer , fans y ajouter de fer ; elles ont été forgées jufqu'a leur doner 

 un pouce d'épaifleur. On les a enfuite fortement rougies , pilles avec 

 des pinces , & tournées circulairement en l'air longtemps & avec 

 force , 8c puis réduites de nouveau à la petite épaifleur qu elles avoient. 

 Cette opération a été répétée trois fois. La raifon du tournoiement 

 eft que l'acier a des veines de diférente nature , dont les unes s éten- 

 dent tandis que les autres fe retirent : il s'étend donc aufli ou fe rente 

 à la trempe , & par conféquent fe courbe, ou prend des ventres quil 

 eft dificile & quelquefois impoffible de redrefler. Le tournoiement tue 



